VARTIE EXPERIMENTAL*:. 5^9 



port avoient entitlement coule. Le bouton etoit de- 

 venu de plus en plus me tall! que : il adheroik pour- 

 tant a la coupelle ; il avoit perdu cette fois 54 grains. 

 Je le jetai dans 1'acide nilreux fumant, pour essayer 

 de le decaper : il y cut un pen d'effervescence lorsque 

 j'ajoutai de 1'eau distillee ; le bouton y perdit effecti- 

 ve men t 2 grains, et j'y remarquai quelques petits 

 trous, coninie ceux que laisse le depart. 



11 ne restoit plus que 22 grains de plomb allies a 

 la platine, a en juger par 1'excedant cle son poids. Je 

 commencai a esperer de vitrifier cette -derniere por- 

 tion de plomb; et pour cela, je mis ce bouton dans 

 une coupelle neuve : je disposal le tout comme dans 

 la troisieme experience; je me scrvis du meme four- 

 neau, en observant de degager continuellement la 



grille, d'entretenir au devant, dans le courant d'air 



o 



qu'il attiroit, une evaporation continuelle par le moyen 

 d'une capsule que je remplissois d'eau de temps en 

 temps, et de laisser un moment la cbape entr'ouverte 

 lorsqu'on venoit de remplir le fourneau de charbori. 

 Ces precautions augmenterent tellement l'activit<3 du 

 feu , qu'il falioit recharger de dix minutes en dix mi- 

 nutes. Je le soutins au merne degre pendant quatre 

 heures, et je le laissai refroidir. 



Je reconnusle lendemain que iecreusetcle plomb 

 noir avoit resiste, que les supports n'etoient que faien- 

 ces par les cendres. Je trouvai dans la coupelle un 

 bouton bien rassemble , nullement adherent, d'une 

 couleur continue et uniforme, approchant plus de la 

 couleur de.l'etain que de tout aulre metal, seulement 

 un peu raboteux; en un mot , pesant un gros tres 

 juste , rien de plus, rien de moins. 



